## UJI KARAKTERISTIK BETON TERHADAP PERLAKUAN PENCAMPURAN SPESI YANG DIDAPATKAN DENGAN YANG TIDAK DIDAPATKAN
Disusun Oleh :
Nurhayati Doda Dekan Fakultas Teknik Universitas Gorontalo (UG) INDONESIA yati.doda@gmail.com

## ABSTRAK
Pemadatan  adalah  salah  satu  perlakuan  yang  sangat  penting  pada  proses  pembuatan  beton karena  berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  beton.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  seberapa besar  pengaruh  pemadatan  beton  terhadap  karakteristik  kuat  tekan  beton,  sehingga  perlu  di  lakukan penelitian secara ilmiah mengenai perbandingan kekuatan beton yang dipadatkan dan tidak dipadatkan.
Penlitian  ini  dimulai  dengan  pengujian  terhadap  karakteristik  material  pembentuk  beton berdasarkan spesifikasi SNI 91 dan selanjutnya perencannaan proporsi campuran berdasarkan Standar Nasional  Indonesia  91  dengan  beton  Karakteristik  225  dan  K  300.  Pengujian  pada  material  serta sampel  uji  beton  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Gorontalo  dengan  hasil pengujian  kuat  tekan  dengan  mutu  rencana  250  kg/cm 2 yang  dipadatkan  diperoleh  kuat  tekan sebesarn265,4  Kg/cm 2 dan  yang  tidak  dipadatkan  diperoleh  kuat  tekan  sebesar  221,2  Kg/cm 2 . Sedangkan terhadap muru rencana K 300 Kg/cm 2 yang dipedatkan diperoleh kuat tekan sebesar 342,5 Kg/cm 2 sedangkan yang tidak dipadatkan diperoleh kuat tekan sebesarr 256,2 Kg/cm 2 .
Kata kunci: Beton dipadatkan, beton tidak dipadatkan

## PENDAHULUAN
Mutu  beton  ditentukan  berdasarkan kuat  tekannya  sedangkan  kekuatan  beton dipengaruhi  oleh  banyak  hal,  diantaranya oleh material penyusunnya, rancangan campuran, pengerjaan, dan perawatan. Ditinjau dari proses yang dianggap berpengaruh terhadap kekuatan beton. Pekerjaan  pemadatan  ini  bertujuan  agar rongga  udara  dalam  beton  dapat  tersisi  oleh material  campuran  beton.  Proses  pemadatan bisa  dilakukan  dengan  tumbukan  ataupun getaran  dengan  alat  penggetar  atau  vibrator. Umumnya  pemedatan  pada  pekerjaan  di lapangan  menggunakan  tumbukan  sebagai metode  pemadatan  yang  cukup  efektif  dapat meminimalisir dan
menghilangkan
kandungan  udara  dalam  beton.  Berdasarkan permasalahaan tersebut, penulis ingin
malakukan  penelitian  ditinjau  dari  sisi metode pelaksanaan di lapangan.
Perumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  perbandingan nilai  kuat  tekan  yang  signifikan  antara  beton yang  dipadatkan  dan  yang  tidak  dipadatkan. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar perbandingan  kuat  tekan  beton  yang  di padatkan  dan  yang  tidak  dipadatkan,  dan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat  menjadi  pedoman  saat  pekerjaan konstruksi  di  lapangan  dan  menambah pengetahuan  serta  pemahaman  mengenai pengaruh  pemadatan  terhadap  kekuatan beton.  Sehingga  pekerjaan  di  lapangan  dapat mengkasilkan  kualitas  yang  maksimal  dan sesuai dengan yang direncanakan.
Untuk  lebih  memfokuskan  penelitian ini maka penulis membatasi masalah berdasarkan  ruang  lingkup  tujuan  dari penelitian,  adapun  yang  menjadi  ruang lingkup dari penelitian ini adalah:
1. Pedoman yang dipakai berdasarkan Peraturan  Beton  Indonesia  (PBI  1971), Spesifikasi  menurut  SKSNI  dan  ASTM serta  Mix  Design  menggunakan  Metode SNI.
2. Mutu  Beton  yang  direncanankan  adalah K-250  dan  K-300  dengan  umur  beton  3, 7, 14,21 dan konversi ke 28 hari
3. Benda uji berbentuk kubus dengan jumlah 80  buah,  dengan  perbandingan  masing- masing  40  buah  untuk  beton  yang dipadatkan  dan  40  buah  untuk  beton yang tidak dipadatkan.
Pengujian  pada  beton  yang  dipadatkan  dan  yang tidak  dipadatkan  terhadap  kuat  tekan  karakteristik beton.

## LANDASAN TEORI
1. Semen Portland
Semen portland adalah material yang mempunyai  sifat  adesif  dan  kohesif yang  dapat  mengadakan  ikatan  dengan pecahan-pecahan  material  menjadi  satu kesatuan  yang  utuh.  Namun  semen merupakan bahan campuran yang secara kimiawi aktif setelah bersenyawa dengan  air.  Agregat  tidak  mempunyai peranan  yang  penting  dalam  reaksi kimia  tersebut,  tetapi  berfungsi  sebagai bahan  pengisi  mineral  yang  dapat mencegah perubahan-perubahan volume beton  setelah  pengadukan  selesai  dan memperbaiki  keawetan  beton  yang dihasilkan
Semen portland adalah bahan konstruksi yang paling banyak
digunakan  dalam  pekerjaan  beton. Semen  portland  yang  diguankan  di  In donesia harus memenuhi syarat SII.0013-81  atau  Standar  Uji  Bahan Bangunan  Indonesia  1986,  dan  harus memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam standar tersebut (PB. 1989:3.2-8)
.
2. Air Air  diperlukan  pada  pembuatan beton agar terjadi reaksi kimiawi dengan semen  untuk  membasahi  agregat  dan untuk  melumasi  canpuran  agar  mudah pengerjaannya.  Pada  umumnya  air minum  dapat  dipakai  untuk  campuran beton.  Air  yang  mengandung  senyawa- senyawa yang berbahaya, yang tercemar garam,  minyak,  gula  atau  bahan-bahan kimia lain, bila dipakai untuk campuran beton akan sangat menurunkan kekuatannya  dan  dpat  juga  menubah sifat-sifat  semen.  Selai  itu  air  yang demikian  dapat  mengurangi  afinitas antara  agregat  dengan  pasta  semen  dan mungkin pula mempengaruhi kemudahan pengerjaan. Karena karakter pasta  semen  merupakan  hasil  reaksi kimiawi antara semen dengan air, maka bukan perbandingan jumlah air terhadap total
(seman+agregat halus+agregatKasar) material yang menentukan, melainkan hanya perbandingan antara air dan semen pada campuran  yang  menetukan.  Air  yang berlebihan
akan menyebabkan banyaknya gelembung air setelah proses hidrasi  selesai,  sebagai  akibatnya  beton yang dihasilkan akan kurang kekuatannya. (Nawi, 1998;13)
3. Agregat
Agregat  adalah  butiran  mineral alami  yang  berfungsi  sebagai  bahan pengisi  dalam  campuran  mortar  atau beton.  Umumnya  penggunaan  agregat dalam  adukan  beton  mencapai  jumlah lebih  kurang  70%  -  75%  dari  seluruh volume  massa  beton  padat.  Untuk mencapai  kuat  tekan  beton,  perlu diperhatikan  kepadatan  dan  kekerasan massanya,  karena  umumnya  semakin padan dan semakin keras massa agregat maka akan semakin tinggi kekuatan dan durability- nya  (daya  tahan  terhadap penurunan mutu akibat pengaruh cuaca). Untuk membentuk massa padat diperlukan  susunan  gradasi  butiran agregat  yang  baik.  Disamping  bahan agregat harus mempunyai cukup kekerasan,  sifat  kekal,  tidak  bersifat reaktif terhadap alkali,dan tidak mengandung bagian-baguian kecil (< 70
mikron)  atau  lumpur.  Nilai  kuat  tekan beton  yang  dicapai  sangat  ditentukan oleh  muta  bahan  agregat.  (Dipohusodo, SK.SNI T-51-1991-03;5). Dalamlaporan ini  hanya  dibahas  mengenai  agregat normal  yaitu  agregat  yang  berasal  dari alam  (Kerikil  atan  batu  pecah),  atau agregat buatan seperti pecahan bata dan terah kapur tinggi dari industtri besi/baja,  karena  agregat  inilah  yang banyak  dipergunakan  dalam  untuk pembuatan beton di Indonesia.
Agregat  beton  dipisahkan  kedalam dua  bagian  yaitu  agregat  halus  biasa disebut  dengan  pasir  dan  agregat  kasar biasa  disebut  dengan  kerikil.  Agregat halus  adalah  agregat  yang  mempunyai besar  butir  lebih  kecil  dari  5  mm, sedang  agragat  kasar  adalah  agregat yang  ukuran  butirnya  lebih  besar  dari  5 mm.
4. Penggabungan Agregat Yang dimaksud dengan penggabungan agregat adalah pencampuran  dari  agregat  halus  dan kasar,  yang  mempunyai  sifat  yang berbeda sehingga menjadi suatu campuran yang homogen dan
mempunyi  susunan  butir  sesuai  yang kita rencanakan / sesuai standart. Tujuan diadakannya penggabungan agregat adalah  untuk  menghasilkan  spesi  beton yang :
a. Workabilitasnya baik
b. Ekonomis
c. Memiliki  kekuatan  tekan  hancur yang tinggi
Hal  ini  dapat  dibuktikan  misalnya, jika  campuran  pasir  dan  kerikil  tidak seragam  dan  kurang  maka  dengan menggunakan  semen  yang  banyak sehingga biayanya besar dan muda retak akibat penyusutan yang terlalu banyak.
Menggabungkan agregat halus dan agregat  kasar  dengan  metode  analitis dapat menggunakan  persamaan sebagai berikut :
................. (1) Dimana : Y 0 =   Nilai dari rata-rata batas ayakan yang diambil Y 1 =  Hasil analisa agregat ke-1, pada ayakan yang diambil
Y 2 =  Hasil analisa agregat ke-2, pada ayakan yang diambil x =  Nilai yang dicari 100  =  Satuan dalam agregat gabungan,    bahwa  agregat  1  + agregat 2 =  100%
5. Beton Beton  adalah  material  komposit yang  rumit.  Beton  dapat  dibuat  dengan mudah,  bahkan  oleh  mereka  yang  tidak punya  pengertian  sama  sekali  tentang Teknologi Beton, tetapi pengertian yang salah  dari  kesederhanaan  ini  sering menghasilkan  persoalan  pada  produk, diantaranya  reputasi  jelek  dari  beton sebagai materi bangunan (Paul Nugraha, 2007:1)  Nawy  (1985;8)  mendefenisikan beton  sebagai  sekumpulan  interaksi mekanis  dan  kimiawi  dari  material pembentuknya. Dengan demikian, masing-masing komponen tersebut perlu  dipelajari  sebelum  mempelajari beton  secara  keseluruhan.  Perencana (Engineer) dapat mengembangkan pemilihan material yang layak komposisinya, sehingga diperoleh beton yang  efisien,  emenuhi  kekuatan  batas yang  disyaratkan  oleh  perencana  dan memnuhi persyaratan serviceability yang  dapat  diartikan  juga  sebagai pelayanan yang handal dengan memnuhi kriteria ekonomi. (Tri Mulyono, 2004:3)
Untuk  memperoleh  beton  dengan karakteristik dan kekuatan yang optimal sesuai  dengan  tujuan,  maka  perlu ketelitian  dalam  pemilihan  bahan  dan perencanaan campuran beton. Beberapa karakteristik beton yang perlu diperhatikan antara lain (Nawi,1998;153) : a. Kepadatan Ruang  yang  ada  pada  beton sedapat mungkin terisi oleh agregat dan pasta semen.
b. Kekuatan Beton  harus  mempunyai  kekuatan dan  daya  tahan  internel  terhadap berbagai jenis kegagalan.
c. Faktor Air Semen
Faktor  air  semen  harus  terkontrol sehingga  memenuhi  persyaratan kekuatan beton yang direncanakan. d. Tekstur Permukaan  beton  ekspos  harus mempunyai kerapatan dan kekerasan  tekstur yang tahan segala cuaca.
Kekuatan  beton  akan  bertambah dengan  naiknya  umur  beton.  Kekuatan beton  akan  naiknya  secara  cepat    ( linier  )  sampai  umur  28  hari,  tetapi setelah  itu  kenaikannya  akan  kecil. Kekuatan tekan beton pada kasus-kasus tertentu  terus  akan  bertambah  sampai beberapa  tahun  dimuka.  Biasanya kekuatan  tekan  rencana  beton  dihitung pada umur 28 hari.
Tabel. 1. Perbandingan kekuatan tekan beton pada berbagai umur

## PERBANDINGAN KEKUATAN TEKAN BETON PADA BERBAGAI UMUR
Umur beton ( hari ) 3 7 14 21 28 90 360 Semen Portland (biasa) 0,40 0,65 0,88 0,95 1,00 1,20 1,35 Semen Portland kekuatan awal tinggi 0,55 0,75 0,90 0,95 1,00 1,15 1,20
(Sumber :  PBI, 1971)
6. Rancangan Campuran (Mix Design) Perencanaan  campuran  beton  merupakan suatu  hal  yang  komplek  jika  dilihat  dari perbedaan  sifat  dan  karakteristik  bahan penyusunnya. Karena bahan penyusun tersebut  akan  menyebabkan  variasi  dari produk beton yang dihasilkan. Pada dasarnya perancangan  campuran  beton  dimaksudkan untuk menghasilkan suatu proporsi campuran beton  yang  optimal  dengan  kekuatan  yang maksimum. (Tri Mulyono,2004;157).
Perencanaan  dengan  cara  DOE  dipakai sebagai  standart  perencanaan  oleh  DPU  di Indonesia,  Dan  dimuat  dalam  buku  standar No.  SK-SNI  T-15-1990-03  dengan  judul bukunya “Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Beton Normal” . Perencanaan adukan beton dilaksanakan atas pertimbangan : a. Persyaratan kuat desak
b. Faktor  air  semen  /  kadar  semen minimum
c. Workabilitas
d. Sifat-sifat  agregat  dan  jenis-jenis semen.
e. Kondisi lingkungan

## Pengolahan Beton
Metode  pengadukan  atau  pencampuran beton  akan  menentukan  sifat  kekuatan  dari beton,  walaupun  rencana  campuran  baik  dan syarat mutu bahan telah terpenuhi. Pengadukan yang tidak baik akan menyebabkan  terjadinya bleeding ,  dan  hal- hal  lain  yang  tidak  dikehendaki.  (Tri Mulyono,2004;146) Percobaan Slump
Percobaan  slump  adalah  suatu  cara untuk  mengukur  kelacakan  adukan  beton, yaitu  keenceran/kekentalan  adukan  yang berguna dalam pengerjaan beton.

## 7. Pemadatan Beton
Pemadatan  adukan  beton  adalah  suatu usaha  agar  sesedikit  mungkin  rongga  /  pori yang  terjadi  didalam  beton,  untuk  menjaga mutu  beton  sesuai  dengan  yang  dikehendaki. Pemadatan  beton  segar  dapat  dilakukan secara manual atau dengan mesin.
Setelah  beton  segar  diaduk,  diangkut dan  dituangkan,  ia  masih  mengandung  udara dalam  bentuk  rongga  udara.  Pemadatan adalah  untuk  mengeluarkan  udara  tersebut sebanyak  mungkin.  Kalau  dapat  sampai
kurang dari 1%. Beton dengan slump sebesar 25  mm  mengandung  udara  20%.  Itulah sebabnya  beton  dengan  slump  rendah memerlukan  usaha  pemadatan  yang  lebih baik daripada beton dengan slump tinggi.
Beton yang dipadatkan dengan baik akan padat,  kuat  dan  mempunyai  ketahanan  yang tinggi. Sebaliknya, beton yang pemadatannya kurang  baik  akan  lemah,  ketahanannya lemah,  porous  dan  bersarang  tawon  atau dengan  kata  lain  tidak  berguna.  (Paul Nugraha,2007;138).
Pada pengerjaan beton dengan kapasitas kecil,  pemadat  dapat  dilakukan  secara manual.  Untuk  pengecoran  dengan  kapasitas lebih  besar  dari  10  m 3 ,  alat  pemadat  mesin harus  digunakan.  Alat  pemadat  ini  lebih dikenal dengan nama vibrator atau alat getar. Metode pemadatan yang umumnya dilakukan yaitu :
1) Pemadatan secara manual
Pemadatan  ini  dilakukan  dengan  alat berupa  tongkat  baja  atau  tongkat  kayu, Adukan  beton  yang  baru  saja  dituang harus  segera  dipadatkan  dengan  cara ditusuk-tusuk  dengan  tongkat  baja/kayu. Benda  uji  beton  segar  yang  mewakili campuran  beton  diisi  ke  dalam  cetakan dengan  adukan  beton  dalam  3  lapis,  tiap- tiap  lapis  dipadatkan  dengan  25  kali tusukan secara merata. Pada saat melakukan  pemadatan  lapisan  pertama, tongkat  pemadat  tidak  boleh  mengenal dasar  cetakan.  Pada  saat  pemadatan lapisan  kedua  serta  ketiga  tongkat pemadat  boleh  masuk  kira-kira  25,4  mm kedalam  lapisan  dibawahnya.  (SNI  03- 1974-1990, Metode  pengujian  kuat  tekan beton ).
2) Pemadatan dengan bantuan mesin Pemadatan ini dilakukan dengan alat getar ( Vibrator ).  Alat  getar  ini  mengakibatkan getaran  pada  beton  segar  yang  baru  saja dituang,  sehingga  mengalir  dan  menjadi padat.  Penggetaran  yang  terlalu  lama harus dicegah untuk menghindari mengumpulnya  kerikil  dibagian  bawah dan hanya mortar yang ada dibagian atas.
8. Kuat Tekan Beton Kekuatan beton yang diproduksi mempunyai  kecendrungan  bervariasi  dari adukan ke adukan.Pengujian terhadap kualitas  adukan  dilakukan  dari  suatu  benda uji  standar  yang  berbentuk  kubus  (15  x  15  x
15 ) cm atau (20 x 20 x 20) cm dan benda uji selinder (15 x 30) cm.
Analisa  kekuatan  benda  uji  dari  suatu pengecoran penunjukkan bahwa nilai distribusinya  mempunyai  hubungan  dengan teori  probabilitas  (kemungkinan),  sehingga mempunyai  distribusi  normal  atau  Gaussian Standar deviasi (Sr) .
Dengan  kekuatan  rata-rata  (fcr)  dan  standar defiasi tersebut, akan berlaku hubungan :
..............................(2)
Dimana  nilai  (k)  tergantung  pada  jumlah benda  uji,  yaitu  1,64  untuk  20  benda  uji dengan tingkat kegagalan hanya sebesar 5%.
Dalam konsep PBI-1971 telah disebutkan bahwa untuk melakukan pengujian  suatu  kualitas  campuran  beton minimal  20  benda  uji.  Dalam  TPPKB-89 pasal  5.6.2.3  tercantum  bahwa  pekerjaan beton dikatakan memenuhi syarat bila:
a. Nilai  rata-rata  dari  semua  pasangan  hasil benda  uji  (yang  masing-masing  pasangan terdiri dari empat hasil uji kuat tekan)  tidak kurang dari  ( fc’ + 0,82 s ) b. Tidak  satupun  dari  hasil  uji  tekan (rata-rata  dari  dua  selinder/kubus) kurang dari 0,85 fc’ .
Mutu  beton  yang  diperoleh  dari  hasil pengujian  beberapa  benda  uji  dinamakan kekuatan  karakteristik untuk  hasil  uji  kubus (diberi  kode K )  dan kuat  tekan  yang diisyaratkan untuk  hasil  uji  silinder  (diberi kode f c ).

## METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  secara  ilmiah  perbandingan kuat tekan beton yang dipadatkan dan tidak dipadatkan karena mencoba untuk menddekati  kondisi-kondisi  yang  ada  di lapangan.
Jenis  penelitian  ini  adalah  obserfasi yaitu  dengan  metode  pengujian  sampel. Jumlah  sampel  benda  uji  yang  akan dibuatsebanyak  80  kubuh  yang  terdiri  dari beton  tanpa  dipadatkan  dan  beton  dengan dipadatkan. Perencanaan campukran
dengan  kuat  tekan  beton  karakteruistik  250 dan karakteristik 300.
2. Teknik Pengumpulan Data Pada
penelitian
ini teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah data  primer.  Data  primer  diperoleh  melalui pengamatan  langsungserta  pengambilan material  dari  lokasi  Sungai  Bone  serta pengujian  karakteristik  material  dilakukan di  Laboratorium  Teknik  Sipil,  adapun kegiatan pengujian lainnya adalah:
a. Pengujian Karakteristik Material
b. Penggabungan Agregat
c. Mix Design
d. Pengujian  Kuat  tekan  Karakteristik Beton
3. Teknik Analisi Data Berdasarkan hasil pengujian karakteristik  material  serta  uji  kuat  tekan beton,  selanjutnya  data  yang  diperoleh dianalisis dengan metode SNI.
Berdasarkan data hasil tes terhadap kuat tekan  beton  yang  dipadatkan  dan  beton  yang tidak dipadatkan maka akan dapat dibandingkan keduanya berdasarkan representasi  data  pada  tabel  ataupun  grafik. Nilai kekuatan akan digunakan sebagai dasar analisis  apakah  ada  perbandingan  nilai  kuat tekan  yang  signifikan  antara  beton  yang dipadatkan  dan  tidak  dipadatkan,  serta apakah  apakah  beton  yang  tidak  dipadatkan memiliki nilai kuat tekan rencana.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa menurut Patton (1980),
4. Pengujian Kuat Tekan Beton Setelah  beton  mencapai  umur  yang direncanakan maka akan dilakukan pengujian kuat tekan dengan langkah-langkah :
a. Letakkan benda uji pada alat uji tekan sehingga  pusat  pembebanan  berada pada  satu  garis  lurus  dengan  alat  uji tekan.
b. Jalankan mesin tekan dengan penambahan  beban  yang  konstan berkisar  antara  0,15  sampai  0,35 MPa/detik atau 1,3 mm/detik.
c. Angka  digital  akan  bertambah  terus menerus  dan  mencapai  maksimum lalu  langsung  menurun  segera  setelah benda  uji  mengalami  keruntuhan. Catat  beban  maksimum  maksimum yang terbaca.
5. Analisa Data Setelah  mendapatkan  hasil  pengujian kekuatan  tekan  beton  yang  dipadatkan  dan tidak  dipadatkan,  maka  dapat  dibandingkan kekuatan  keduanya.  Nilai  kekuatan  akan digunakan  sebagai  dasar  analisis  apakah  ada perbandingan nilai kuat tekan yang signifikan antara  beton  yang  dipadatkan  dan  tidak dipadatkan  serta  apakah  beton  yang  tidak dipadatkan  memiliki  nilai  kuat  tekan  yang memenuhi kuat tekan rencana

## HASIL PENELITIAN
1. Rancangan Campuran (Mix Design) Tabel 2. Proporsi Campuran Bahan K-250 K-300 Satuan Semen 326.53 363.64 Kg/m 3 Agregat Halus (Pasir Alam) 149.65 149.85 Agregat Kasar (Kerikil) 715.24 701.02 Air 1161.58 1138.49
Gambar 1  . Hasil pengujian nilai slump dan kuat tekan
2. Pengujian Kuat Tekan Beton
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Kuat Tekan Rencana Umur Slump (cm) T'b Transfer ke 28 hari T’bk (Kg/cm 2 ) (Kg/cm 2 ) (Kg/cm 2 ) K-250 Padat 3 4
112.65 281.63
265.4 7 183.48 282.27 14 241.83 274.80 21 259.32 272.96 Tidak Padat 3 4 93.31 233.28
221.2 7 157.55 242.38 14 200.03 227.31 21 227.50 239.47
K-300 Padat 3 4
143.48 358.70
342.5 7 243.23 374.19 14 314.50 357.39 21 353.75 372.37 Tidak Padat 3 4 102.98 257.46
256.1 7 189.83 292.04 14 235.85 268.01 21 257.49 271.05
161
Gambar 2. Grafik gabungan kuat tekan beton padat dan tidak padat mutu K250
Gambar 3. Grafik gabungan kuat tekan beton padat dan tidak padat
mutu K300

## PEMBAHASAN

## Pengujian Kuat Tekan Beton
1. Beton Mutu K-250 (25 MPa)
Dari  hasil  pengujian  Kuat
Tekan  beton  yang  dipadatkan diperoleh  nilai  kuat  tekan  rata-rata umur  3  hari  sebesar  112.65  kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke  28  hari sebesar 281.63 kg/cm 2 , umur 7 hari sebesar 183.48  kg/cm 2 dengan  nilai konversi  ke 28 hari 282.27 kg/cm 2 , untuk  umur  14  hari  sebesar  241.83 kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke 28 hari  274.8  kg/cm 2 ,  dan  untuk  umur 21  hari  diperoleh  259.32  kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke  28  hari 272.96  kg/cm 2 .  Sedangkan  untuk beton yang tidak dipadatkan diperoleh  nilai  kuat  tekan  rata-rata umur  3  hari  sebesar  93.31  kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke  28  hari sebesar 233.28 kg/cm 2 , umur 7 hari sebesar 157.55  kg/cm 2 dengan  nilai konversi  ke 28 hari 242.38 kg/cm 2 , untuk  umur  14  hari  sebesar  200.03 kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke 28 hari  227.31  kg/cm 2 ,  dan  untuk umur  21  hari  diperoleh  227.50 kg/cm 2 dengan nilai konversi ke 28 hari 239.47 kg/cm 2 .

## 2. Beton Mutu K-300 (30 MPa)
Dari  hasil  pengujian  Kuat Tekan  beton  yang  dipadatkan diperoleh  nilai  kuat  tekan  rata-rata umur  3  hari  sebesar  143.48  kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke  28  hari sebesar  358.7  kg/cm 2 ,  umur  7  hari sebesar 243.23  kg/cm 2 dengan  nilai konversi  ke  28 hari 374.19 kg/cm 2 , untuk  umur  14  hari  sebesar  314.5 kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke 28 hari  357.39  kg/cm 2 ,  dan  untuk umur  21  hari  diperoleh  353.75 kg/cm 2 dengan nilai konversi ke 28 hari  372.37  kg/cm 2 .  Sedangkan untuk  beton  yang  tidak  dipadatkan diperoleh  nilai  kuat  tekan  rata-rata umur  3  hari  sebesar  102.98  kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke  28  hari sebesar 257.46 kg/cm 2 , umur 7 hari sebesar 189.83  kg/cm 2 dengan  nilai konversi  ke 28 hari 292.04 kg/cm 2 , untuk  umur  14  hari  sebesar  235.85 kg/cm 2 dengan  nilai  konversi  ke 28 hari  268.02  kg/cm 2 ,  dan  untuk
umur 21
hari diperoleh
257.49kg/cm 2 dengan nilai konversi ke 28 hari 271.05 kg/cm 2 .

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  terhadap  beton  mutu  K-250 yang  dipadatkan  dan  tidak  dipadatkan diperoleh  presentase  116.15%  :  88.5% dari  250  kg/cm 2 yaitu  selisih  27.65  %. Sedangkan  pada  beton  mutu  K-300 yang  dipadatkan  dan  tidak  dipadatkan diperoleh  presentase  114.17  %  :  85.4 %  dari  300  kg/cm 2 yaitu  selisih  28.77 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemadatan sangat berpengaruh terhadap kekuatan beton yakni menambah mutu beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimius,  (1971), Peraturan  Beton Indonesia (PBI) . Anonimius, (2014), Penuntun Praktikum Laboratorium Uji Bahan, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gorontalo : Gorontalo. Anonimius, (2013), Penuntun Praktikum Laboratorium Uji Bahan, Jurusan Teknik Sipil
Fakultas  Teknik  Universitas  Muslim Indonesia : Makassar.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  (1990- 2000), Standar  Nasional  Indonesia,
Pekerjaan Umum : Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  (1991), Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran  Beton  Normal, SK  SNI T-15-1990-03, Bandung.
Dipohusodo, Istimawan, (1993), Struktur Beton Bertulang ; Jakarta
Mulyono,  Tri,  (2004), Teknologi  Beton , Andi : Yokyakarta.
Nawi, Edward G, (1998), Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar. Rafika Aditama : Bandung
Nugraha,  Paul  dan  Antoni,  (2007), Teknologi Beton, Andi : Yokyakarta
Riyadi,  Muhtarom  dan  Amalia,  (2005),
Teknologi Bahan I , Politeknik Negeri Jakarta : Jakarta
Segel,  R  Kole  P  dan  Kusuma,  Gideon,
(1993), Pedoman Pengerjaan Beton. Erlangga : Jakarta